Di'r Parfscliiii von (•lali|.i:iii. 4<S»'i 



„besondere Qiuinlität für sich gepulvert, um nicht durch eine niechn- 

 „nische Mengung des gesammten Materials eine notliwendige Gleich- 

 ^heit in den Resultaten herbeizuführen." 



„Als Bestandtheile ergaben sich: Kieselerde, Thonorde, Eisen, 

 „Mangan, Kalkerde und eine geringe Menge (hygroskopisches) Was- 

 „ser. Die Analyse geschah auf folgende Art: 



„Das gepulverte Mineral wurde mit einer entsprechenden Menge 

 „von kohlensaurem Natron geschmolzen, und mit ChlorwasserstotF- 

 „säure zur Trokne verdampft. Nach Abscheidung der Kieselerde 

 „wurde die Lösung mit Chlorammonium im Überscbuss versetzt, und 

 „mit Ätzammoniak, Thonerde, Eisenosyd nebst einer geringen 

 „Menge Manganoxydul gefällt. Thonerde wurde vom Eisenoxyd und 

 „Manganoxydul durch Ätzkali, und das Eisenoxyd von der geringen 

 „Menge von Manganoxydul durch bernsteinsaures Ammoniak getrennt. 

 „Das Filtrat von Eisenoxyd wurde mit der ursprünglichen Salmiak- 

 „Lösung vereinigt, und hierin die gesammte Menge des IManganoxyduls 

 „durch Hydrothionammoniak niedergeschlagen, hierauf in Salzsäure 

 „gelöst, und mittelst kohlensaurem Natron abgeschieden. Die Be- 

 „stimmung der Kalkerde geschah durch oxalsaures Ammoniak." 

 „Es ergab sich für 100 Theile folgende Zusammensetzung: 

 a. b. c. 



Kieselerde . • . 35-28 34-89 46-72 



Thonerde . . .19-03 18-9Ö) j Thonerde und » 



Eisenoxydul . . 14-38 13-86) *' "| Eisenoxyd. ) 



Manganoxydul . 29-11 29-34 28-77 



Kalkerde . . . 1-82 (Verlust) 2-77 

 Wasser . . . . 038 

 10000 

 „Wiewohl die Farbe des Minerals mehr für einen Gehalt an 

 „Eisenoxyd spricht, so Mürde doch bei dieser Annahme in allen drei 

 „Analysen sich ein Überscbuss von mehr als anderthalb Procenten 

 „ergeben. Es erscheint somit gerechtfertigt dasselbe als Oxydul mit 

 „in Rechnung zu bringen." 



„Die Berechnung ergibt für die unter aj angeführten Resultate 

 „folgende Verhältnisszahlen der Äquivalente: 



0-763 Äquivalente Kieselerde, oder: 2 oder: 2 



0-370 „ Thonerde, 096 1 



0-399) „ Eisenoxydul, i 



0-817[l-281 „ Manganoxydul, [ 3-35 3 



0-065; ^ Kalkerde. ) 



